Rtfntgenographische Untersuchung von Feldspat 



5 



Strom. Die Expositionszeit ist natürlich von der Intensität der im Kristall 

 erzengten Sekundärstrahlen abhängig. Die Intensität dieser Strahlen hängt seiner- 

 seits von der Stärke und der Spannung des Stroms in der Röntgenröhre ab. Eine 

 verhältnismässig harte Strahlung hat sich als die vorteilhafteste erwiesen. Bei einer 

 Belichtung von 30 Minuten mit 3 Milliamp. Stromstärke und einer Spannung von 

 40 Kilovolt in der Röhre, wurde eine sehr schwache Platte erhalten. Mit einer 

 Spannung von 80 Kilovolt erhielt man eine punktreichere Platte, und wenn die 

 Spannung bis auf 110 Kilovolt stieg, wurde ein sehr gutes Diagramm gewonnen. 

 Der in der Coolidge-Röhre meistens verwendete Strom hatte 100 Kilovolt Spannung 

 und eine Stärke von 3 Milliamp. 



Dicke des Präparats. Die Dicke, die das Präparat beträgt, ist nicht be- 

 langlos. Ein zu dickes Präparat kann ebenso wie ein zu dünnes eine längere 

 Expositionszeit erfordern. Mit Steinsalz wurde eine Serie Versuchsaufnahmen ge- 

 macht, wobei Spaltstücke von verschiedener Dicke verwendet wurden. Mit 80 Kilo- 

 volt, 3 Milliamp. und einer Expositionszeit von 30 Minuten erhielt man von einem 

 Präparat, das 0.45 mm dick war, ein kaum sichtbares Diagramm. Bei einer Dicke 

 des Präparates von O.s mm wurde ein deutliches aber ziemlich punktarmes Dia- 

 gramm gewonnen, dagegen bei 2.27 mm Dicke ein starkes und punktreiches. Unter 

 denselben Bedingungen und mit der derselben Expositionszeit wie bei den obener- 

 wähnten Versuchen gab jedoch ein O.i mm Dickes Bleiglanzpräparat ein gutes 

 Diagramm. Bei Verdoppelung der Dicke wurde ein wesentlicher Teil der Röntgen- 

 strahlung absorbiert. Bei der Aufnahme der Lauediagramme von Feldspaten habe 

 ich meistens Präparate von 1 — 2 mm Dicke benutzt. 



Orientierung der Feldspatpräparate. Die Präparate bestanden aus Spalt- 

 stücken nach P {001) und nach M (010). Sie wurden in der Camera so gut es ging 

 so orientiert, dass der direkte Strahl mit der Spaltfläche einen Winkel von 90° 

 bildete. In den Diagrammen der monoklinen Feldspate tritt demnach die Sym- 

 metrieebene hervor, wenn das Präparat parallel P, und die Symmetrieachse, wenn 

 das Präparat parallel M ist, Bei der Aufnahme von Diagrammen der triklinen 

 Formen w^ar das eine Präparat in einigen Fällen parallel der gemeinsamen Basis- 

 fläche der Zwillingsindividuen. 



Messung und Berechnung des Diagramms. AVeil der direkte Strahl abge- 

 blendet war, ist am Diagramm kein Zentralfleck zu sehen. Der Zentralabstand a wird 

 von der Mitte der Flecke aus gegen das Zentrum des Diagramms gemessen. Dieses 

 Zentrum und der zentrale Schnittpunkt der Zonenbogen (-linien) fallen zusammen. 

 An den symmetrischen Diagrammen erhält man aus zwei oder mehreren Messungen 

 immer ein Mittelwert für a 1 . Wenn die Diagramme infolge einer weniger guten 

 Orientierung schief geworden sind, ist ein Korrigieren der gemessenen Werte not- 



1 In Leipz. Bev. 7 Bd. 70, 1918 stellt R. Gross das Prinzip der Messungen dar. 



